218 



und erhält unter zeitweiligem Ersatz des verdampften Wassers durch 

 destillirtes, 30 — 60 Minuten lang in Kochen. 



Während dieser Zeit schlägt sich erfahrungsgemäss das Nickel 

 in Form einer glänzenden blanken Schichte nieder, und zwar überall 

 dort, wo dem Objekte kein Oxyd oder Fett anhaftet. 



Man kann auch ohne Schaden stundenlange kochen, ohne aber 

 eine wesentlich stärkere Nickelschichte erzielen zu können. 



Erscheint der Gegenstand überall vernickelt, so spült man ihn 

 mit Wasser ab, worin etwas Kreide suspendirt ist, und trocknet ihn 

 hernach sorgfältig ab. Die Nickelschichte verträgt Putzen mit Kreide 

 ganz wohl, und empfiehlt sich überall dort, wo eine zwar sehr fest 

 haftende aber dünne Nickelschichte dem Zwecke Genüge leistet. 



Das Ansehen der so vernickelten Gegenstände ist ein sehr ge- 

 fälliges, namentlich bei polirten Objekten, wo die Schichte glänzend 

 weiss mit einem Stich ins Gelbliche erscheinet. 



Bezüglich des zu verwendenden Chlorzinkes wäre noch zu be- 

 merken, dass es kein durch Eisen fällbares Metall enthalten soll. 

 Man bereitet es dort, wo man es käuflich von guter Qualität nicht 

 haben kann, am besten durch Auflösen von Zinkabfällen in möglichst 

 reiner Salzsäure und Stehenlassen der Lösung mit überschüssigem 

 Zink zum Behufe der Ausfällung der durch Zink fällbaren Metalle. 



Die Lösung wird nach 24stündiger Einwirkung abfiltrirt, und 

 ist zum Gebrauche fertig, wobei zu berücksichtigen ist, dass selbe für 

 jeden Theil gelösten Zinkmetalles nahezu 21 Theile Chlorzink enthält. 



Auch das verwendete Nickelsulfat soll möglichst rein sein, und 

 insbesondere darf die Auflösung, mit blankem Eisen zusammenge- 

 bracht, in der Kälte kein dadurch fällbares Metall wie z. B. Kupfer, 

 absetzen. Man muss auch während der Ausführung der Operation, 

 wenn in Folge der Bildung der Nickelschichte die Flüssigkeit schwach 

 grün gefärbt erscheint, frisches Nickelsalz bis zum Eintritte einer 

 intensiv grünen Färbung zusetzen. 



Die zum Vernickeln verwendete Flüssigkeit scheidet beim Stehen 

 an der Luft zu Folge des aufgenommenen Eisens, Eisenhydroxyd ab, 

 und kann hievon durch Filtration befreit werden, um nach Zusatz 

 von etwas Chlorzinklösung und Nickelsulfat wiederholt zum Vernickeln 

 zu dienen. 



In ganz gleicher Art kann man bei Anwendung von Kobaltsulfat 

 metallisches glänzendes Kobalt auf polirten Eisen- und Stahlobjekten 

 niederschlagen. 



